FËR S55 



pense que la matière noire, insoluble clans les acides, que 

 Ton sépare de l'acier et surtout des fontes de fer que l'on 

 traite par l'acide sulfurique ou l'acide hydrochlorique , et 

 que l'on considère en général comme une sorte de plomba- 

 gine artificielle , n'est pareillement que du charbon. Au reste , 

 cette opinion sur la plombagine est celle de Schéele. Ce cé- 

 lèbre chimiste , qui a fait les premières expériences exactes 

 sur cette matière , dit : Ainsi je crus qu'il étoit assez démontré 

 que la plombagine étoit une espèce de soufre ou de charbon minéral, 

 composé d'acide méphitique , uni à une grande quantité de phlo- 

 gistique. La petite portion de fer peut à peine entrer en considéra- 

 tion; car, en premier lieu, elle paroit simplement mêlée mécani~ 

 quement , etc. Enfin, il ajoute que le résidu noir que laissent 

 les parties ferrugineuses traitées par l'acide sulfurique foible, 

 ne lui paroît être que de la plombagine, et que ce résidu, 

 calciné sous la moufle , ne laisse qu'une cendre blanche eu 

 très-petite quantité. Nous croyons les autorités que nous venons 

 de citer suffisantes pour engager les auteurs de traités de 

 chimie à parler de la plombagine à l'article du charbon et 

 non plus à celui du fer, et nous éprouvons quelque peine 

 de nous être conformé ici à l'usage suivi à cet égard. 



Outre les usages que nous avons reconnus à la plomba- 

 gine , elle sert encore à fabriquer des creusets; alors on la 

 uiéle avec de l'argile. 



De l'Acier 

 {Protocarbure de fer de plusieurs chimistes). 

 On distingue trois sortes principales d"acier: V acier naturel, 

 Vacier de cémentation, qu'on a aussi appelé artificiel, et ïacief 

 fondu. 



Préparation de Vacier dit naturel^ ou de fusion. 



Dans des creusets de o"',46 à o^jSo de profondeur, et de 

 o^jGo à o'",7o de côté, brasqués, on met de la poussière de 

 charbon avec de la fonte grise. (Voyez Fonte.) Ces creusets 

 sont placés dans une forge; on les chauffe jusqu'au point de 

 liquéfier la matière. Peu à peu le laitier et une portion de 

 carbone contenue dans la fonte se séparent : le premier, 

 sous la forme vitreuse, vient surnager le métal; le second i 



